(35 ) 
dissement, c'est-à-dire lorsque les composés eutectiques 
commencent à se solidifier. D’autres métaux, comme 
le plomb et le zine, ou le bismuth et le zinc, se séparent 
dès que l’on cesse d’agiter le mélange en fusion. Ces der- 
niers rappellent les liquides non miscibles. 
L'analogie paraît done se poursuivre très loin entre 
les liquides et les métaux fondus. Nous nous sommes 
proposé de vérifier si elle est complète, c'est-à-dire s'il 
existe pour les métaux non miscibles une température à 
partir de laquelle le mélange peut se faire en toute pro- 
portion et persister indéfiniment. Dans le cas où l'expé- 
rience confirmerait cette prévision, — déjà regardée 
comme probable par Alexejeff en 1885 (*), — les liens de 
parenté entre les alliages et les solutions s’en trouveraient 
plus resserrés encore. 
Nous ajouterons, au surplus, que la détermination de 
la solubilité réciproque du plomb et du zine, tout au 
moins, peut être aussi de quelque utilité pratique : Percy, 
dans son Traité de métallurgie, ne mentionne à cet égard 
que des déterminations de Matthiesen et Rose qui se rap- 
portent seulement à la température ordinaire, bien que les 
métaux aient été chauffés à des températures diverses (**). 
Recherches expérimentales. 
La détermination de la solubilité réciproque des métaux 
a eu lieu en brassant, d’abord à des températures con- 
Stantes, les métaux fondus, puis, après les avoir aban- 
donnés, toujours à température constante, assez long- 
v Journal d. russ. phys. chem. Gesellschaft, t. 1, p. 182. 
*) Percy, Métallurgie. Édition allemande de F. Knapp, t 1, p. 561. 
ee 
